ne 13 centímetros de largo, 14 de ancho y 5 milímetros de 
grueso. Con el rodete superior que forma una macelota, pesa 
cerca de 1 kilogramo. 
Las aleaciones de plata de ley, en las cuales lodo ó parte 
del cobre está reemplazado por el zinc, están dotadas de una 
gran maleabilidad. Efectivamente, cada una de las placas de 
que acabo de hablar, después de haberse cortado en dos partes 
iguales en el sentido de su longitud, se ha laminado y trasfor- 
mado en placas de 58 centímetros de largas y 1 milímetro de 
de gruesas, conservando su longitud primitiva, ó sea 7 centí- 
metros. 
Numerosas análisis hechas con los ejemplares que se han 
ensayado siguiendo todas las reglas, han demostrado que estas 
aleaciones presentan una gran homogeneidad, y que pueden por 
lo tanto utilizarse en las condiciones que las aleaciones de co- 
bre y de plata. Las diferencias de ley en las distintas parles de 
una misma barrasen casi insignificantes, y no pasan de una 
milésima; y la ley en conjunto es generalmente mayor que las 
que he tratado de producir. Esta es la consecuencia de la falta 
de costumbre para calcular con exactitud el exceso de zinc que 
con venia añadir en razón de la pérdida debida á su volatilidad; 
la diferencia también ha provenido de que muchas de estas 
aleaciones se han fabricado, no con metales nuevos sino con las 
mismas sustancias refundidas añadiéndolas zinc ó plata. Se- 
guramente, hubiera sido bien fácil llegar á una composición 
mas rigurosa; pero era inútil esta precisión para el fin que me 
proponía. Estas aleaciones tienen un hermoso color blanco, y 
comparadas bajo este puntode vista con las de cobre que con- 
tienen la misma cantidad de plata, me ha parecido que la 
aleación monetaria de 900 milésimas es mas blanca que la que 
se ha propuesto para las nuevas monedas. La aleación terna- 
ria de segunda ley es también mas hermosa que la aleación 
actual de 800 milésimas. Parece por otra parle que el zinc, 
unido solo á la plata le da un viso algo amarillento, y que, á 
peso igual del metal precioso, la asociación del zinc al cobre 
contribuye á formar productos mas blancos; pero siempre es 
precisa mucha práctica y atención para apreciar estas dife- 
rencias. 
